ER] 
poids de carbonate de soude égal à dix fois celui du zircon et qu'on porte 
le mélange au rouge blanc pendant cinq minutes, si la quantité de zircon 
employé ne dépasse pas 0%,01, il se forme surtout des agrégations cristal- 
linés rectangulaires. Leur type le plus parfait consiste en association de six 
cristaux, groupés suivant les axes quaternaires d’un cube : chaque élément 
est un petit prisme transparent à pointement terminal d'environ 72°. 
Ces délicates productions ont été obtenues aussi en partant de la zir- 
cone pure. L'analyse n’y indique aucune trace de silice et seulement yiz à 
Cristaux de zircone à formes rectangulaires. 
Cristaux de zircone à formes hexagonales. 
Rhomboëdre de zirconate de soude. 
Tou de soude, qui paraissent provenir d'impuretés [petits rhomboëdres 
obtus, avec angle plan de 100° environ de zirconate de soude (?) très atta- 
quables aux acides |. Par contre, l’analyse y décèle toujours la présence du 
platine (jusqu’à ro pour 100). Ce métal provient de l'attaque du creuset 
employé. Le ‘composé qu'il forme est incorporé, à l’état d'élément iso- 
morphe, à la zircone dont il colore les cristaux en jaune plus ou moins 
foncé, ee 
aa Quand cette coloration est forte, et, par conséquent, la teneur en pla- 
nne considérable, les phénomėnes de polarisation deviennent très sen- 
soies On voit alors que chacun des six cristaux élémentaires se compose 
lui-même de quatre cristaux aplatis, maclés deux à deux dans deux plans 
reclangulaires; ces cristaux sont striés parallèlement aux faces terminales 
